Dichtigkeit v. Platin, Iridium u. Legirungen derselben. 457 



1) Jer Platinyerlust , an den Platingeräthschaften , welche 

 zur Concentration der Schwefelsäure genommen werden, ist 

 einer mechanischen Einwirkung der Säure auf das 

 Metall nicht zuzuschreiben. 



2) Enthält die zu concentrirende Schwefelsäure keine 

 stickstoffhaltigen Verbindungen, so lösen 1000 Kilo 

 Schwefelsäure, wenn sie darin bis auf 94 ^ concentrirt werden, 

 nahezu 1 g. Platin auf. Wird diese Säure bis auf 98*^ con- 

 centrirt, so werden 6 — 7 g. Platin, und ist die Concentration 

 bis auf 99^2, sogar 9 g. Platin gelöst. Je concentrir ter 

 die Säure wird, um so mehr Plai^in wird gelöst, 



3) Enthält dahingegen die Schwefelsäure, stickstoff- 

 haltige Verbindungen, so ist der Platinyerlust bedeu- 

 tend grösser. Iridium - Platin widersteht der Schwefelsäure - 

 Einwirkung weit besser als reines Platin. 



Ein Vergleich mit einer reinen Platin sehaale u. einer Schaale, 

 welche 30 ^'/o Iridium enthielt, gaben nach 57 Tagen folgende 

 Verluste. Die reine Platinschaale verlor an 19,66 7o ^^ ^-e- 

 wicht, dahingegen die, welche Iridium enthielt, nur 8,88 %. 

 Letztere sind jedoch weit zerbrechlicher als die Platin- 

 schaalen. (The american Chemist No. 68. February 1876. 

 'p. 296.). Bl 



DicMigkeit von Platin, Iridium und Legirungen 

 derselben. 



Der Lösung der Aufgabe, sowohl Platin als Iridium rein 

 und frei von einander darzustellen, haben sich Saint e- Gl air e- 

 Deville und Debray auf die Art bemächtigt, dass sie das 

 nach anderen Methoden möglichst rein erhaltene Platin oder 

 Iridium zunächst mit dem 10 fachen Gfewichte Blei zusammen- 

 schmolzen und dann diese Legirung mit den verschiedenen 

 zur TrennuEg der Metalle der Platingruppe von einander 

 gebräuchlichen Säuren und Säuregemischen behandelten. Das 

 so gewonnene reine Metall wurde zuletzt mit Hülfe des 

 LeuchtgassauerstolFgebläses in einem Ofen aus reinem Kalk 

 geschmolzen und der langsamen Erkaltung überlassen. 



Derartiges Platin zeigte eine Dichtigkeit von 21,5 und das 

 Iridium eine solche von 22,4; das spec. Gewicht einer Legi- 

 rung der beiden Metalle betrug bei einem Iridiumgehalt von 

 10 Procent 21,6, von 15 Procent auch 21,6 und bei einem 

 solchen von 33 Procent endlich 21,8. (Journ. de Pharm, et 

 de Ghimie, ■ ^. S6rie. Tom. XXIII. pag. 168.). Dr. G. V. 



